GBRC Vol.48 No.3 2023.7（一財）日本建築総合試験所
建設材料技術性能証明 評価シート【技術の名称】性能証明番号：GBRC 材料証明 第22-04号
スマートアジテーターによるコンクリート品質の連続 性能証明発効日：2023年1月16日
管理技術
【取得者】
－出荷から荷卸しまでのコンクリートのスランプ、ス
GNN Machinery Japan 株式会社
ランプフローおよび温度の連続計測・記録技術－【技術の概要】本技術は、レディーミクストコンクリートの出荷から荷卸しまでの品質情報を自動的に連続測定し、車両・作建設工業、東洋建設、戸田建設＊五十音順）と共同実

験研究会を立ち上げ、各種実験による性能検証、改良提案を行い、実用化するに至った。

業情報とともに、それらを記録してリアルタイムにクラ

本技術 は、 製造者 が ア メ リ カ 合衆国 の Command

ウドデータとしてどこからでも閲覧できるスマートアジ

Alkon Inc、日本国内販売店が GNN Machinery Japan

テーターの機能のうち、ドラム内に設置されたプローブ株式会社のもと、2020 年 2 月に日本で「スマートアジセンサーによって出荷から荷卸しまでのコンクリートのテーター」として製品化されたものである。

スランプ、スランプフローおよび温度を連続計測・記録するものである。

【技術開発の趣旨】【性能証明の内容】
本技術についての性能証明の内容は、以下の通りである。
申込者が提案する「スマートアジテーター 使用マニュレディーミクストコンクリート工場で出荷されるフレッアル」に従って計測されたスランプ推定値、スランプフローシュコンクリートは、製造直後から化学反応が進み、さ推定値およびコンクリート温度は、以下の性能を有する。

らに周囲の気温、骨材の表面水などの複雑な要因により、（1）ドラム内のコンクリートの圧力値から得られる推定打込みまでに品質が変動する半製品という特殊性がある。

スランプを連続計測できる。また、推定スランプは通常、製造出荷は、打込み前の受入検査時に合わせて、JIS A 1101 による実測スランプと高い相関があり，打ち込み時期や輸送時間による品質変動を見込み、季概ね±2.5 cm の範囲で推定ができる。

節・輸送時間ごとに標準配合の修正が行われている。フ（2）ドラム内のコンクリートのプローブ圧力から得られレッシュコンクリートの経過時間による品質変動のほか、る推定スランプフローを連続計測できる。また、推気温や日照など様々な影響による品質変動を定量評価し定スランプフローは JIS A 1150 による実測スランたデータは極めて少ない。

プフローと高い相関があり、概ね±7.5 cm の範囲でまた、製造時の工程検査、製品検査、および施工現場で行われる受入検査は、人の手によるサンプリング試料で試験が行われるため、その頻度も限られ、打込み全体推定ができる。
（3）ドラム内のコンクリート温度を概ね±1 ℃の範囲で連続計測できる。の品質変動を捉えることが難しい状況にある。
これらの課題の解決策として、2013 年、日本においてカナダの Dr. Denis Beaupre により、品質情報を容易に多数取得でき、品質の安定性に貢献するとともに信頼性の向上が期待されるプローブセンサーの基本技術が発表された。
その後この技術を日本において広く普及させるため、2013 年に GNN Machinery Japan 株式会社を設立し、販売体制を整えるに至ったが、通信技術やスランプの推定精度などの技術的課題の解決のため、2014 年にゼネ
コン 11 社（青木あすなろ建設、淺沼組、安藤ハザマ、大木建設、鹿島建設、鴻池組、清水建設、錢高組、東亜

図-1

スマートアジテーター概要【本技術の問合せ先】
GNN Machinery Japan 株式会社 担当者：商品開発本部 毛利 彰仁〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 2066 番地
92

E-mail：mohrisan@gnnmj.com
TEL：045-719-1881 FAX：045-811-1392

GBRC Vol.48 No.3 2023.7（一財）日本建築総合試験所
建設材料技術性能証明 評価シート【技術の名称】性能証明番号：GBRC 材料証明 第22-05号
性能証明発効日：2023年2月3日

H-BA コンクリート－長谷工式異種セメント併用による高炉セメント A 種【取得者】に相当するコンクリートの製造および施工－
株式会社長谷工コーポレーション【技術の概要】本技術は、申込者が提案する「H-BA コンクリート」により、普通ポルトランドセメントと高炉セメント B 種の異種セメン
トをコンクリート製造時に併用し、高炉セメント A 種に相当するコンクリートを製造・施工するものである。なお、本技術を建築物に適用する場合には、建築基準法、その他関係法令に基づき、適切に使用するものとする。

【本証明の経緯】
本証明は、既に取得している「長谷工式 H-BA コンクリート－異種セメント併用による高炉セメント A 種に相当するコンクリートの製造および施工－（GBRC 性能証明 第 17-21 号改 1）」から以下の内容を変更し、新たに性能証明を取得するものである。
・技術の名称の変更
・セメントの累加計量方法の追加（計量器１器での計量方法を追加）
・適用範囲 の 拡大（ ス ラ ン プ フ ロ ー 45～60 cm の 追加、Fc18～48 N/mm2（呼び強度 18～57）に拡大）
・証明の運用者の拡大（株式会社長谷工コーポレーション、または株式会社長谷工コーポレーションから技術供与を受けた建設業者または PCa 製造者に拡大）・JASS5 2022 年版への更新とそれに伴うマニュアルなどの内容の変更【技術開発の趣旨】
普通ポルトランドセメントと高炉セメント B 種を併用するH-BA コンクリートは環境配慮型コンクリート技術のひとつである。従来、環境配慮型コンクリートは高炉セメント C 種に相当する技術が多く、建築分野においては地中の構造物への採用がほとんどであった。一方で、H-BA コンクリートは、建築物の上部構造物を含むすべてのコンクリートに適用が可能であり、集合住宅 1 棟をすべて H-BA コンクリートで建設した事例もある。また、H-BA コンクリートは、製造にあたり特別な材料の手配や管理が不要なため、建築物への適用や図-1製造において汎用性が高いことを特長としている。
本証明では、H-BA コンクリートの更なる汎用性の向上を目的に、近年、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）の改正や日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5鉄筋コンクリート工事」の改定に合わせたコンクリートの種類の適用範囲の拡大および、製造時のセメントの計量方法に関する実験・検討を含めた内容となっている。
H-BA コンクリートの製造において、これまでは 2 器のセメント計量器を用いた個別計量に限るとしていたが、セメント計量器を 2 器有するレディーミクストコンクリート工場は、首都圏や近畿圏でも 4～5 割程度であり、地方部では限りなく少ない。H-BA コンクリートのさらなる普及を目指し、1 器のセメント計量器による普通ポルトランドセメントと高炉セメ
ント B 種の累加計量について、製造されるコンクリートの性能への影響を検討し、その管理手法を定めている。

【性能証明の内容】
本技術についての性能証明の内容は、以下の通りである。
申込者が提案する「H-BA コンクリート 調合設計・施工マニュアル」に従って製造・施工された高炉セメント A 種に相当するコンクリートは、以下の性能を有する。
（1）コンクリート材料に由来する二酸化炭素排出量は、普通ポルトランドセメントのみを使用した場合のコンクリートに対して、8.5～19.0 % を削減できる。
（2）調合設計は、JIS A 5308 および JASS 5 と同じ手法が適用でき、フレッシュコンクリートの性状および圧縮強度の制御が可能である。
（3）構造体強度補正値は、建設省告示第 1102 号および JASS
5 に示される普通ポルトランドセメントの標準値と同等である。
（4）中性化などの耐久性能は、普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートと同等である。
（5）施工性は、建設省告示第 110 号および JASS 5 に示される型枠の存置および湿潤養生の期間は、普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートと同等である。

累加計量による H-BA コンクリートの製造方法およびセメント計量値の管理方法の考え方【本技術の問合せ先】
株式会社

長谷工コーポレーション

技術研究所〒206-0034 東京都多摩市鶴牧 3-1-1

担当者：金子 樹

E-mail：Tatsuki_Kaneko@haseko.co.jp
TEL：042-311-6030 FAX：042-311-5882
93

GBRC Vol.48 No.3 2023.7（一財）日本建築総合試験所
建設材料技術性能証明 評価シート【技術の名称】性能証明番号：GBRC 材料証明 第19-03号 改1
性能証明発効日：2023年3月6日

バルチップ MK 工法－コンクリートおよびモルタル用ポリプロピレン短繊【取得者】
維を添加したコンクリートによる乾燥収縮ひび割れをバルチップ株式会社
抑制する技術－（改定 1）【技術の概要】【性能証明の内容】

本技術は、バルチップ MK をバルチップ MK 工法 製

本技術についての性能証明の内容は、以下の通りである。

造・施工マニュアルに従ってコンクリートに練り混ぜる申込者が提案する「バルチップ MK 工法 製造・施工

ことで、コンクリート自体の耐久性、打込み等の施工性マニュアル」に従って製造・施工されたコンクリートは、およびコンクリートの強度発現性（圧縮強度）に悪影響以下の性能を有する。

を及ぼすことなく、コンクリートにひび割れ抑制効果（ひ（1）バルチップ MK を使用しない場合に対し、コンクリー
ト表面の乾燥収縮ひび割れを抑制（ひび割れ幅を小び割れ幅を小さくする効果）を付与するものである。

さく）することができる。

【改定の内容】
新規：GBRC 材料証明 第 19-03 号（2019 年 12 月 10 日）（2023年3月6日）
改定 1：GBRC 材料証明 第19-03号 改1
・適用範囲の対象部材に「（構造）スラブ」を追加
・目標性能に「（5）鋼材に有害な影響を及ぼさない」
を追加・目標性能（2）～（4）の「悪影響」を「有害な影響」に変更（2）コンクリート自体の耐久性能に有害な影響を及ぼさない。
（3）コンクリート打込み等の施工性能に有害な影響を及ぼさない。
（4）コンクリートの強度発現性（圧縮強度）に有害な影響を及ぼさない。
（5）鋼材に有害な影響を及ぼさない。

【技術開発の趣旨】
建築構造物の品質に対する要求品質は高まってきており、特にコンクリートのひび割れに関しては、見映え、使用性に影響を及ぼすことから、常に注目されている。
一方、建築工事期間は短縮を求められるなど、鉄筋工など職人不足である環境の中、施工業者は要求品質確保に苦慮している。
本技術は、ポリプロピレン短繊維をコンクリートに練り混ぜることにより、コンクリート自体の耐久性、打ち込み等の施工性およびコンクリートの強度発現性（圧縮写真-1 「バルチップ MK」（コンクリートおよびモルタル用ポリプロピレン短繊維）強度）に悪影響を及ぼすことなく、乾燥収縮ひび割れ抑制効果を付与するものであり、ひび割れ抑制を目的として使用される鉄筋やメッシュ筋を省略する（無筋）ことができる。無筋とすることで、上記建築工事現場での課

写真-2

題対策にも寄与するものである。また、鉄筋やメッシュ土間床施工状況

筋を省略してバルチップ MK を使用することで、製品製造プロセスにおける CO2 排出量を低減することが可能である。
写真-3

防水層押さえコンクリート施工状況【本技術の問合せ先】
バルチップ株式会社

担当者：室賀 陽一郎〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 7 神田システムビル 7 階
94

E-mail：y.muroga@barchip.co.jp
TEL：03-3254-4911 FAX：03-3256-4398